Kurze Beschreibung der Schmelz-Manipulation bei den beiden Silberhütten zu Fernezely. 159 
Die Froducte sind Reichblei, welches im Verhältniss des Haltes der 
Beschickung im göldischen Silber ärmer oder reicher ist, und wird unmit- 
telbar dem Treiben übergeben. 
Armvcrbleiungs-Leche, diese werden mit zwei Feuer verrostet, 
und in Fällen, wo die Bleierze und Bleischliche in grösserer Menge zur 
Einlösung kommen, der Reichverbleiung zugetheilt; wenn aber die Blei- 
gefall - Einlösung minder gross ist , dem Armverbleiungs-Lechschmelzem 
unterworfen. 
Die beim Ausbrennen des Ofens sich ergehenden Krätze werden mit 
den Lechen zusammen verrostet und entweder dem Reichverbleiungs- oder 
Armverbieiungs-Lechschmelzen zugewiesen. 
Die von einer goldreichern Beschickung erzeugten goldhaltigen Schlacken 
werden überschmolzen, jene der minder goldreichen aber auf die Halde 
gestürzt. 
Reichverbleiungs - Manipulation. Diese Manipulation behandelt die im göl- 
dischen Silberhalte höher kommenden Silbererze und Schliche , die 
Bleierze und Bleischliche, einen Theil der durch die Armverbleiung 
erzeugten Leche, den beim Treiben abfallenden Herd, und die Probir- 
gadens-Gefälle. 
Ihr Endzweck ist 75% des darin enthaltenen Silbers und 90% des 
Goldes in Verbindung mit 80% des darin enthaltenen Bleies als Reichhlei 
darzustellen. 
Die Reichverbleiung wird zur Verhütung eines grösseren Bleiverbran- 
des mit einer Form nur bei einem gemässigten Gange des Geblässes be- 
trieben. Der Ofen wird über das Stichholz zugestossen. Das Aufbringen 
an Erz und Schlichen ohne Zurechnung der Leche beträgt in einem Wochem- 
werke 250 — 300 Centner mit einem Kohlenverbrauch von 25 — 30 Saum. 
Producte dieser Manipulation sind: 
Reichblei, welches dem Treiben zugeführt wird. 
Reichverbleiungs-Leche. Der Gehalt eines Ceatners dieser Leche 
hält 20 — 25 Pfund in Blei, 4 — 6 Pfund Kupfer und 0 — 8 Loth in göldi- 
schen Silber, diese Leche werden mit der Ausbrennkrätze und den Ofen- 
brüchen zusammen mit 2 Feuern verrostet, und bei dem Reichverbleiungs- 
Lecbsclimelzen aufgearbeitet. 
Schlacken, wenn solche einen hohem Metallgehalt haben, werden 
entweder beim Reichverbleiun^s-Lechschmelzen oder Scblackenschmelzeo 
zu guten gebracht, sonst aber auf die Halde gestürzt. 
Roheisen wird 5% auf Erz und Schlich berechnet zugetheilt. 
Kupfer - Auflösung. Mit der Kupfer-Auflösung beginnt die Kupfer-Ent- 
silberung, als Stellvertreter des Saigerungs- oder Abdaruwgs-Processes. 
Der Zweck dieser ' Manipulation ist, das Kupfer in die Verbindung 
des Schwefels, und den grössten Theil des göldischen Silbers in die Ver- 
bindung des Bleies zu bringen, wobei die Beschickung so geordnet werden 
